*5 7 
Az utolsó rovatból kitűnik tehát, hogy a szénsavas 
mész és a csekély magnesia mennyisége a beocsini cement- 
márgában általán véve : 68*34° o> az a ?y a 8 Ta pedig 25*3O°/ 0 
jut, mely igen közel áll a legjobb cementek typikus 
összetételéhez. 
Égetés után a márga megkeményedik, zöldes sárga 
szint kap és csengő cserépforma lesz. Ezen égetett márga 
alkatrészei Hauer K. és Kletzinszky V. tanár ellemzései 
után középszámban : 
Portland cement 
Közöns. cement 
Si 0 2 
3**00 
21*72 
Al 2 0 3 
I 2*20 
13*10 
Fe a 0 3 
2* 50 
3*04 
Mg O 
i *75 
2*31 
Ca O 
50*95 
58*87 
(K 2 O,Na 0 ) 0 ) 
' 
1*32 
0*40 
Mn 2 O3 
017 
o*i 6 
Pbosp. sav. és súlyv. 
0 11 
0 * 4 ° ! 
100*00 
IOO'OO 
Kletzinszhy V. tanár szerint továbbá: 
Portland cement 
Közöns. cement 
“Az oltásnál hőmér- 
sék emelkedés 
2° C. 
5 °C. 
Vízfölszivási 
képesség 
3 
2 
A megkeményedett 
cement keménysége 
3*5 
közel 3 í 
Közlém mindezen adatokat, hogy ezen vizépítészeti 
anyagnak kitűnő tulajdonságai minél szélesebb körben 
ismeretesekké váljanak. 
13 
